6 
H. Wild, 
tat de cristal et il me paraît peu probable qu'un barreaux de fer, de verre, de laiton etc., 
se transforme avec le temps en un seul cristal homogène. 
On a aussi dit qu'en prenant pour la confection des barreaux des alliages très -homo- 
gènes et surtout des alliages de métaux parfaits comme l'argent, l'or, le platine, l'iridium, 
l'on parviendrait probablement à éviter ou au moins à rendre imperceptibles de tels chan- 
gements. Mais d'après ce qui précède, je crois que, si l'on voulait même admettre cette 
opinion comme juste pour un barreau qui reste tout-à-fait tranquille et à une température 
constante, elle n'est pas admissible pour des barreaux qui doivent être transportés d'un lieu 
à l'autre. 
Enfin Mr. de Jacobi dans une note sur la fabrication des étalons de longueur par la 
Galvanoplastie ') a développé plus amplement ses idées de construire des étalons de longueur 
identique par la voie de dépôts électro-chimiques. Quoique j'attribue une grande impor- 
tance à ces idées, il faut cependant dire que les dépôts galvaniques, qu'on a obtenus jusqu'à 
présent même en employtnt beaucoup de précautions, sont si peu homogènes, qu'on doit 
attendre des recherches ultérieures, indiquées par M. de|Jacobi, pour se prononcer sur 
ce procédé. 
Ainsi je suis parvenu à la conviction que pour le moment la seule matière qui offri- 
rait assez de garanties d'invariabilité pour des étalons de longueur serait un cristal homo- 
gène et pur. Or parmi tous les cristaux ce n'est que le cristal de roche qui peut s'obtenir 
en morceaux tout-à-fait purs et homogènes et d'une grandeur suffisante. 
Je vais maintenant produire les causes positives qui militent en faveur du cristal de 
roche comme matière pour les étalons. 
Le cristal de roche pur et homogène de divers endroits et de diverses couleurs paraît 
avoir exactement le même poids sp)écifi([ue et ce dernier n^est pas sensiblement changé par un 
réchauffement jusqu\i 300'^ C. ou par des manipulations. 
J'ai déterminé avec la plus grande exactitude l,e poids spécifique de trois demi -kilo- 
grammes en cristal de roche tout- à -fait pur et sans aucun défaut'-) et j'ai trouvé d'après 
5 déterminations indépendantes les valeurs: 
: Moyenne 
, ' I 2,G5063 2,G50G3 
№ П 2,05058 
. 2,65002 
Mi III 2,65003 
2,05065 
2,05000 
2,05004. 
Les poids № I et Ш II étaient confectionnés d'un cristal tout-à-fait limpide, tandis 
que le III était légèrement enfumé. Bien que le № III au moins vînt pour sîir d'un 
1) Bullctiu de l'Académie Impériale des Sciences de 
St.-Pétersbonrg. T. ХѴП, p. 309. 
2) Bericlit iibei- die Arbeiten zur Reform der scLwei- 
zerisrbeu Urmaasse von Dr. H. Wild. Denkschriften 
der schweizerischen naturforscheuden Gesellschaft von 
1868. S. 147. 
